SÉANCE nr 2 1 MAI if)oG. II 47 



CHlMIK GÈXliRALE. — Sifr les sulfures, séléiiiiires et lellnritres d'état n. Noie 

 de M. H. Pklabox, présentée par ]\I. H. Moissan. 



Nous nous sommes proposé de déterminer les températures de fusion 

 des mélanges en proportions diverses que l'on peut Ibrmer avec l'étain et 

 l'un des métalloïdes : soufre, sélénium et tellure. 



Les mixtes, après avoir été portés à une température élevée, sont 

 refroidis lentement de manière que l'on puisse déterminer exactement la 

 température de la solidification commençante. Les résultats sont repré- 

 sentés par des courbes construites en portant en abscisses les proportions 

 du métalloïde, dans le mélange (rapport R exprimé en centièmes du poids 

 de ce corps au poids total du mélange) et en ordonnées les températures 

 de solidification. 



Etain et aoiifre. — Si l'on chauffe en vase clos une masse déterminée d'étain avec une 

 quantité de soufre inférieure à celle qui donnerait le protosulfure, il y a d'abord forma- 

 tion de ce composé qui se dissout dans l'étain en excès, et l'on a des liquides homogènes 

 dont le point de solidification s'élève très rapidement quand la proportion de soufre 

 croît jusqu'à ce que l'on ait R= 5, puis il ne s'élève plus que lentement et atteint une 

 valeur maxima pour le protosulfure. Alors que l'étain pur fond à i''ti°, le mélange de ce 

 corps avec 2 p. 100 de soufre ne se solidifie qu'à 7V'° et le mélange à 5 p. ion à S'jo". 

 Le protosulfure fond vers 880°. 



Les mélanges qui renferment plus d'un atome de soufre pour un atome d'étain, per- 

 dent du soufre quand on les chauffe, de sorte qu'il n'est pas facile de délerminer leur 

 température de solidification. Celle-ci est inférieure dans tous les cas à 88(1", elle corres- 

 pond au mélange que l'on retrouve dans le tube après son refroidissement complet et 

 que l'on peut analyser. Il est donc facile de continuer la construction de la courbe un 

 peu au delà du point C. Celte ligne s'abaisse rapidement suivant CD. On est vite limité 

 dans sa construction par les mélanges qui ne fondent plus qu'après avoir perdu suffi- 

 samment de soufre ; ainsi on ne peut aller jusqu'au composé Sn-S' qui peut être préparé 

 en chauffant au rouge sombre et en tube scellé le soufre et l'étain dans les proportions 

 voulues. Si l'on veut fondre ce composé, il se détruit en donnant du soufre et un sublimé 

 de bisulfure d'étain, il reste dans le tube un mélange de protosulfure et de soufre. 



Remarque. — La décomposition par la chaleur du sesc[uisulfure d étain se produit 

 même à la température de sa formation. En chauffant au rouge sombre le corps disposé 

 à l'extrémité d'un tube où l'on a fait le vide, l'autre extrémité étant à une température 

 plus basse, il se sépare peu de soufre et Ion obtient au liout de quelques heures de 

 magnifiques paillettes jaune d'or de bisulfure et des cristaux de protosullùre. 



